f 698 ) 



du mobilier de la Couronne, je répondis en lui exprimant le désir que ries 

 échantillons de soie d'origine française et de soie d'origine japonaise, bien 

 authentiques, me fussent adressés, afin que je pusse constater, par un examen 

 comparatif, si l'opinion qui semblait devoir proscrire les soies d'origine 

 japonaise était vraie. Ce sont les résultats de, cet examen que j'ai l'honneur 

 de présenter à l'Académie, afin qu'elle apprécie elle-même l'exactitude des 

 conclusions auxquelles il m'a conduit, examen que je me suis empressé de 

 faire aussitôt que j'ai eu à ma disposition les deux échantillons demandés; 

 et c'est conformément à cet état de choses que, dans la séance du 1 8 de mars 

 1867 de l'Académie, à propos d'une communication faite à la Commission 

 des vers à soie, je montrai la nécessité que la Commission étendît son exa- 

 men à l'aptitude que les diverses sortes de soies soumises à ses études ont à 

 prendre les couleurs de la teinture. 



» L'organsin d'origine française était jaune, d'une excellente qualité à 

 tous égards; la soie d'origine japonaise était d'un blanc grisâtre, évidem- 

 ment moins belle. 



» Toutes les deux furent décreusées au savon à raison de 5o à 60 pour 100 

 de soie; le décreusage se fit à peu près égalementbien, cependant l'avantage 

 était en faveur de la soie française. 



» On teignit comparativement, dans un même bain, deux écheveaux 

 de même poids; tout fut donc égal pour les cinq couleurs suivantes : 



» i° Cochenille : soies alunées (on ajouta au bain un peu de bitartrate 

 de potasse); 



» 2 Bois de Brésil : soies alunées; 



» 3° Bois de Campèche : soies alunées; 



» 4° Gaude : soies alunées; 



» 5° Acide sulfo-indigotique : soies non alunées. 



» Les résultats sont résumés dans le tableau suivant; les couleurs sont 

 exprimées en gammes et en tons. 



» En outre, chaque couleur a été soumise comparativement à deux 

 essais, connus sous le nom de rléhouillis, prescrits par les anciens règle- 

 ments, celui à l'alun et celui au savon : 



» Pour 1 partie d'étoffe, on a employé 4 d'alun et 128 d'eau. 



» Pour 1 partie d'étoffe, on a employé 2 de savon et 128 d'eau. 



» L'étoffe est restée cinq minutes exposée à l'action du réactif bouillant. 



» En outre, d'autres échantillons ont été soumis à l'exposition à l'air et 

 à la lumière; la durée de l'exposition jusqu'ici ne me permet pas d'en 

 donner le résultat, mais je le suivrai pendant six mois au moins. 



